-158- 
Mineralogie. 
Alaun,  Natrium-Thiosulfat,  Ammonium-Oxalat  und  endlich  Natrium-Chlorid 
angestellt. 
Die  bei  jeder  Art  von  Untersuchung  erhaltenen  Resultate  des  Licht- 
brechungsvermögens  werden  graphisch  durch  Kurven  mit  den  Brechungs- 
indizes als  Ordinaten  und  den  Temperaturen  als  Abszissen  dargestellt  und 
an  der  Hand  derselben  kritisch  betrachtet. 
Es  ergibt  sich  nun  zunächst,  daß  während  der  Abkühlung  einer 
übersättigten  Lösung  von  Natrium-Nitrat  während  des  Kristallisations- 
prozesses eine  mehr  oder  weniger  plötzliche  Änderung  des  Lichtbrechungs- 
vermögens eintritt,  die  augenscheinlich  einer  mehr  oder  weniger  plötzlichen 
Abschwächung  der  Lösung-  entspricht.  Die  Änderung  begleitet  eine  mehr 
oder  weniger  plötzliche  Ausscheidung  von  Kristallen  oder  folgt  ihr  un- 
mittelbar. Wenn  die  Lösung  im  Zustande  der  Ruhe  kristallisiert,  erfolgt 
die  Änderung  allmählich,  wird  die  Lösung  durch  Rühren  in  Bewegung 
gehalten,  so  erfolgt  die  Änderung  plötzlich  und  wird  begleitet  von  einem 
dichten  Schauer  von  Kristallen. 
Die  ganze  Reihe  der  Beobachtungen  zeigt,  daß  es  zwei  Stufen  in 
dem  Kristallisationsprozeß  gibt.  Wenn  eine  übersättigte  Lösung  sich  ab- 
kühlt, so  bilden  sich  kleine  Kristalle  an  der  Oberfläche  und  von  diesen 
fallen  einige  auf  den  Boden  des  Gefäßes.  Infolge  der  Temperaturerniedri- 
gung' steigt  das  Lichtbrechungsvermögen,  und  seine  Verminderung  infolge 
der  Kristallausscheidung  ist  so  gering,  daß  dadurch  die  durch  die  Ab- 
kühlung bedingte  Änderung  nicht  kompensiert  wird.  Diese  wird  als  Stufe 
des  langsamen  Wachstums  bezeichnet. 
Plötzlich  tritt  eine  reichliche  Kristallausscheidung  ein,  nicht  nur  an 
der  Oberfläche  und  am  Boden  der  Lösung,  sondern  als  Wolke  kleiner 
Kristalle  durch  die  ganze  Lösung  hindurch.  Hierdurch  wird  die  Lösung 
so  stark  abgeschwächt ,  daß  die  dadurch  bedingte  Verminderung  des 
Brechungsindex  bei  weitem  größer  ist  als  die  durch  die  Abkühlung  er- 
folgende Erhöhung.  Diese  ist  die  Stufe  des  schnellen  Wachstums.  Die 
kleinen  Kristalle  nehmen  schnell  an  Größe  zu  und  fallen  zu  Boden,  so 
daß  die  Lösung  wieder  klar  wird,  bald  ihren  Sättigungszustand  erreicht 
und  bei  niedrigerer  Temperatur  einen  konstanten  Brechungsiudex  zeigt. 
Diese  beiden  Stufen  werden  als  Ostwald's  metastabile  und  labile 
Zustände  angesehen  (vgl.  Zeitschr.  f.  physik.  Chemie.  1897.  22.  302). 
Im  metastabilen  Zustande  ist  die  Lösung  nicht  hochgradig  über- 
sättigt und  es  können  sich  nur  Kristalle  im  Kontakt  mit  festen  Kristallen 
ausscheiden;  daher  das  langsame  Wachstum.  Beim  Ubergang  in  den  labilen 
Zustand  ist  die  Temperatur  so  erniedrigt,  daß  die  Lösung  hochgradrig 
übersättigt  ist  und  spontane  Kristallisation  wird  durch  Bewegung  (Rühren) 
der  Lösung  hervorgerufen,  obschon  sie  bereits  schnell  wachsende  Kristalle 
enthält. 
Weiter  wurden  nun  Versuche  angestellt,  um  den  Brechungsindex 
bei  verschiedenen  Temperaturen  zu  bestimmen  von  Lösungen  von  be- 
kannter Konzentration  vor  Beginn  der  Kristallisation.  Hieraus  ließ  sich 
erkennen :   1.   die  Änderung  des  Index  bedingt  durch  die  Temperatur- 
